31. Hauke, lieber Eiitektstruktur bei Silikatschmelzen. 



107 



dort auftreten, wo verschieden brechende Minerahen aneinander 

 stoßen. Es erscheint nämhch auf der Seite des stärker brechenden 

 Minerals eine charakteristische helle Linie, wenn man den Kon- 

 densor senkt oder das einfallende Licht durch eine Irisblende 

 einschnürt und auf die Oberfläche des Schhffes einstellt. Der 

 große Vorteil, den diese Methode bietet, hegt in der Vermeidung 

 von Flüssigkeiten. 



Der Olivin tritt bei meinen Versuchen infolge seiner geringeren 

 Kiistalhsationsgeschmndigkeit meist in Körnchen auf, und nur 

 die Versuche II b, IX, X, XI zeigen ihn in größeren Iviistallen 

 ausgebildet. Dieses abweichende Verhalten ist wohl nur auf den 

 Zusatz der Minerahsatoren zurückzuführen, während die anderen 

 Sihkate auf die Ausbildung des Oh\^ns hemmend einge^Yirkt haben, 

 ja dieselbe fast ganz unterdiiickten. 



Diese Körnchenbildung kommt aber nur bei künsthchen Silikat- 

 schmelzen in der Regel vor, während sich nach H. H. Reiter 

 der Versuche mit natürhchem Ohvin ausfülii'te, dieser sich in guten 

 Kristallen als auch in tropfenartig körnigen Massen mit Glasresten 

 ausbildete. Er erklärt die Ausscheidung in langen Nadeln und 

 Leisten dadurch, daß die Ivristalhsationsgeschwindigkeit nicht 

 nach allen kristallographischen Richtungen gleich groß ist und 

 auch die Viskosität der Schmelze von Einfluß sein könne. Ich 

 glaube nun aus meinen Versuchen schheßen zu dürfen, daß wohl 

 auch bei der Ohvinausbildung zu Kiistallen die Mineralisatoren 

 bedeutend mitgewkt haben, indem sie durch Verminderung der 

 Viskosität eine bessere Entwicklung begünstigten. 



Die 01i\änkristalle zeigen überall, wo sie auftreten, eine weit- 

 gehende Korrosion. Die Korrosionserscheinungen sind nicht nur 

 bei Oh\än, sondern auch bei Diopsid, Nephehn und anderen Mine- 

 rahen so weit verbreitet, daß ich sie nicht gut übergehen kann. 

 Schon Reiter 2 hat' auf diese Erscheinungen sein Augenmerk ge- 

 richtet und konstatiert eine schwere Angreifbarkeit der KristaU- 

 flächen durch die Grundmasse. Die Korrosion kann nun eine 

 solche sein, daß nur die terminalen Enden der Kristalle in Mit- 

 leidenschaft gezogen werden, me dies besonders häufig bei Diopsid, 

 Xephehn und Feldspäten vorkommt, oder sie kann eine allseitige, 



' Dies. Jahrb. Beil.-Bd. XXII. p. 250. 

 2 Ibid. p. 253 11. 254. 



